Vermögen des Kupfers das Zinn aus Weinsteinsäurelösung zu fallen. 209 



verkalkten Kupfer angelaufen war. Wie die Auflösung darnach mit Eisen gekocht wurde, so 

 wurden sowohl Zinn als Kupfer, metallisch auf das Eisen gefällt. 



2) In aufgelöster Weinsteinsäure verhielten sich diese Metalle beynahe völlig auf die 

 nemliche Art. 



3) Zu einer Auflösung von Zinn in Königswasser, wurde weinsteinsaures Alkali gethan, 

 worauf das Zinn mit der Weinsteinsäure niederfiel. Von dieseim ausgesüssten und getrockneten 

 Niederschlage, Wurde '/lo Loth 3 Stunden mit Wasser und einer Kupferplatte gekocht, wo- 

 durch sie aber keinesweges merklich verändert war. 



4) Vio Loth des Niederschlags (3) wurde mit 0,07 Loth angeschossener Weinsteinsäure 

 vermischt, eine Kupferplatte dazu gelegt, und solches 8 Stunden mit Wasser gekocht ohne 

 merkhche Aenderung. 



5) Blattzinn wurde nebst Kupfer in die Auflösung (4) gelegt, und solche damit 3 

 Stunden gekocht, worauf das Kupfer mit einer dunkeln Zinnhaut überzogen war, und um 

 0,0002 Loth am Gewichte zugenommen hatte. Das Zinn hatte 0,001 Loth verloren. 



6) Wie Vio Loth des Niederschlags (3) mit Wasser 3 Stunden über einer Kupferplatte 

 und Blattzinn gekocht hatte, so hatte das Zinn eine schmutzige schwarzgelbe Farbe erhalten, 

 und 0,0004 Loth am Gewichte verloren, aber das Kupfer var unverändert. 



7) Vio Loth des Niederschlags (3) wurde mit V2 Loth Weinsteinrahm, in Wasser 3 

 Stunden über einer Kupferplatte gekocht; das Kurpfer verlor ohne Veränderung der Farbe, 

 0,0004 Loth am Gewichte. 



8) Vio Loth des Niederschlags (3) wurde mit V2 Loth Weinsteinrahm, in Wasser 3 

 Stunden über Blattzin und Kupfer gekocht. Das Zinn verlor 0,0009 Loth; das Kupfer war 

 mit einer ganz dünnen Zinnhaut überzogen and hatte 0,0004 Loth am Gewichte verloren. 



9) V2 Loth Weinsteinrahm wurde 3 Stunden mit Blattzinn und Kupfer gekocht, worauf 

 das Kupfer mit einer Zinnhaut überzogen war, und einen Zuwachs von 0,0004 Loth am Ge- 

 wichte erhalten hatte. Das Zinn hatte 0,0004 Loth verloren. 



10) V2 Loth angeschossene Weinsteinsäure wurde 3 Stunden mit Blattzin und Kupfer 

 gekocht. Das Zinn hatte 0,0004 Loth verloren, aber das Kupfer blieb unverändert. 



11) Dieselbe Auflösung wurde durch hinlängliches Laugensalz zu Weinstein gemacht. 

 Hierein wiirde eine Kupferplatte und Blattzinn gelegt, und solches wie zuvor gekocht, worauf 

 das Zinn wiederum 0,0005 Loth verloren hatte. Das Kupfer war nunmehr mit einer Zinnhaut 

 überzogen, hatte aber nicht merklich am Gewicht zugenommen. 



12) Von einem Lothe Weinsteinrahm wurde Weinstein saure Pottasche gemacht und sie 

 mit einem Stücke Blattzinn und Kupfer 3 Stunden gekocht, worauf das Kupfer unverändert 

 blieb, das Zinn aber 0,0014 Loth am Gewicht verlor. Wie einige Tropfen aufgelöste Wein- 

 steinsäure hinzugegossen und alles zusammen vom neuen gekocht wurde, so wurde das 

 Kupfer mit einer Zinnfarbe überzogen. 



13) V2 Loth Weinsteinrahm wurde mit einer Kupferplatte gekocht, welche auf der 

 Oberfläche mit einer dünnen Schlackenhaut überzogen war, wobey das Kupfer 0,0062 Loth an 

 abgeschiedener Schlacke verlor, welche theils aufgelöst war, theils am Boden des Kolbens lag. 

 Darauf wurde eine frische Kupferplatte und Blattzinn in die Auflösung gelegt. Nach drey- 

 stündigen Sieden war das Zinn und das Kupfer mit einer dicken schwarzen Kinde überzogen, 

 Tom. XXXIX. 27 



